在這篇文章內，向量與标量分別用粗體與斜體顯示。例如，位置向量通常用 \mathbf{r}\,\! 表示；而其大小則用 r\,\! 來表示。
**磁化強度**（英語：），又稱**磁化向量**，是衡量物體的磁性的一個物理量，定義為單位體積的磁偶極矩，如下方程式：

{\mathbf {M}}\ {\stackrel {def}{=}}\ n{\mathbf {m}} ；
其中，\mathbf {M}  是磁化強度，n 是磁偶極子密度，\mathbf{m} 是每一個磁偶極子的磁偶極矩。

當施加外磁場於物質時，物質的內部會被磁化，會出現很多微小的磁偶極子。磁化強度描述物質被磁化的程度。採用國際單位制，磁化強度的單位是安培／公尺。

物質被磁化所產生的磁偶極矩有兩種起源。一種是由在原子內部的電子，由於外磁場的作用，其軌域運動產生的磁矩會做拉莫爾進動，從而產生的額外磁矩，累積凝聚而成。另外一種是在外加靜磁場後，物質內的粒子自旋發生「磁化」，趨於依照磁場方向排列。這些自旋構成的磁偶極子可視為一個個小磁鐵，可以以向量表示，作為自旋相關磁性分析的古典描述。例如，用於核磁共振現象中自旋動態的分析。

物質對於外磁場的響應，和物質本身任何已存在的磁偶極矩（例如，在鐵磁性物質內部的磁偶極矩），綜合起來，就是淨磁化強度。

在一個磁性物質的內部，磁化強度不一定是均勻的，磁化強度時常是位置向量的函數。

馬克士威方程組
-------

馬克士威方程組描述磁感應強度 \mathbf {B}  、磁場強度 \mathbf{H} 、電場 \mathbf {E}  、電位移 \mathbf {D}  、電荷密度 \rho  和電流密度 \mathbf {J}  的物理行為。這裏會探索磁化強度 \mathbf {M}  的角色和與這些物理量之間的關係。

### 磁感應強度、磁場強度和磁化強度之間的關係

条目：磁場
磁場強度 \mathbf{H} 定義為

{\mathbf {H}}\ {\stackrel {def}{=}}\ {\frac {1}{\mu \_{0}}}{\mathbf {B}}-{\mathbf {M}} ；
其中，\mu \_{0} 是磁常數。

對於抗磁性物質和順磁性物質，\mathbf {M}  與 \mathbf{H} 之間的關係通常是線性關係：

{\mathbf {M}}=\chi \_{m}{\mathbf {H}} ；
其中，\chi\_m 是磁化率。

由於磁滯現象，鐵磁性物質的 \mathbf {M}  與 \mathbf{H} 之間並不存在一一對應關係。

### 磁化電流

在磁性物質內，「磁化電流」是總電流的一部分，又稱為「束縛電流」，是由束縛電荷形成的。磁性物質內部的「束縛電流密度」 {\mathbf {J}}\_{b} 和「表面束縛電流密度」 {\mathbf {K}}\_{b} 分別為

{\mathbf {J}}\_{b}\ {\stackrel {def}{=}}\ \nabla \times {\mathbf {M}} 、
{\mathbf {K}}\_{b}\ {\stackrel {def}{=}}\ {\mathbf {M}}\times {\hat {n}} ；
其中，{\hat {{\mathbf {n}}}} 是垂直於磁性物質表面的單位向量。

在馬克士威方程組內的總電流 \mathbf {J}  為

{\mathbf {J}}={\mathbf {J}}\_{f}+{\mathbf {J}}\_{b}+{\mathbf {J}}\_{P} ；
其中，\mathbf{J}\_f 是自由電流密度，{\mathbf {J}}\_{P} 是電極化電流密度。

自由電流密度是由自由電荷形成的自由電流的密度。自由電荷不束縛於物質的原子的內部。

電極化電流是由含時電極化強度\mathbf {P} 形成的：

{\mathbf {J}}\_{P}={\frac {\partial {\mathbf {P}}}{\partial t}} 。
### 靜磁學

除去自由電流和各種含時效應，描述磁現象的馬克士威方程組約化為

{\mathbf {\nabla \cdot H}}=-\nabla \cdot {\mathbf {M}} 、
{\mathbf {\nabla \times H}}=0 。
應用類比方法，與靜電學問題類比：

{\mathbf {\nabla \cdot E}}={\frac {\rho }{\epsilon \_{0}}} 、
{\mathbf {\nabla \times E}}=0 ，
靜磁學的問題可以用靜電學的方法來解析。在這裏，\nabla \cdot {\mathbf {M}} 項目類比於 {\frac {\rho }{\epsilon \_{0}}} 項目。

磁化動力學
-----

条目：磁化動力學
當思考奈米尺寸和奈米時段的磁化作用時，含時磁化物理行為變得很重要。不單只是依著外磁場的磁場線排列，在物質內的單獨的磁偶極矩會開始繞著外磁場進動，通過弛豫，緩慢地隨著能量傳輸進入物質結構，達成與磁場線排列。

磁性物質
----

各種不同磁性的級列。
### 抗磁性

条目：抗磁性
抗磁性是物質抗拒外磁場的趨向，因此，會被磁場排斥。所有物質都具有抗磁性。可是，對於具有順磁性的物質，順磁性通常比較顯著，遮掩了抗磁性。 只有純抗磁性物質才能明顯地被觀測到抗磁性。例如，惰性氣體元素和抗腐蝕金屬元素（金、銀、銅等等）都具有顯著的抗磁性。
當外磁場存在時，抗磁性才會表現出來。假設外磁場被撤除，則抗磁性也會遁隱形跡。

在具有抗磁性的物質裏，所有電子都已成對，內秉電子磁矩不能集成宏觀效應。抗磁性的機制是電子軌域運動，用經典物理理論解釋如下：

由於外磁場的作用，環繞著原子核的電子，其軌域運動產生的磁矩會做拉莫爾進動，從而產生額外電流與伴隨的額外磁矩。這額外磁矩與外磁場呈相反方向，抗拒外磁場的作用。由這機制所帶來的磁化率與溫度無關，以方程式表達為
\chi =-\ {\frac {\mu \_{0}NZe^{2}}{6m}}\langle r^{2}\rangle  ；
其中，\mu \_{0} 是磁常數，N 是原子數量密度，Z 是原子序，m 是電子質量，r 是軌道半徑。\langle r^{2}\rangle  是 r^{2} 的量子力學平均值。
特別注意，這解釋只能用來啟發思考。正確的解釋需要依賴量子力學。

### 順磁性

對於順磁性物質、鐵磁性物質、反鐵磁性物質，磁化率與溫度之間的理論關係。
条目：順磁性
鹼金屬元素和除了鐵、鈷、鎳以外的過渡元素都具有順磁性。在順磁性物質內部，由於原子軌域或分子軌域只含有奇數個電子，會存在有很多未配對電子。遵守包立不相容原理，任何配對電子的自旋，其磁矩的方向都必需彼此相反。未配對電子可以自由地將磁矩指向任意方向。當施加外磁場時，這些未配對電子的磁矩趨於與外磁場呈相同方向，從而使磁場更加強烈。假設外磁場被撤除，則順磁性也會消失無蹤。

一般而言，除了金屬物質以外，順磁性與溫度相關。由於熱騷動（）造成的碰撞會影響磁矩整齊排列，溫度越高，順磁性越微弱；溫度越低，順磁性越強烈。

在低磁場，足夠高溫的狀況，根據居里定律（），磁化率 \chi 與絕對溫度 T 的關係式為

\chi =C/T ；
其中，C 是依不同物質而定的居里常數（）。

### 鐵磁性

条目：鐵磁性
磁化強度（豎軸）與H場（橫軸）之間的磁滯迴路關係。
在鐵磁性物質內部，如同順磁性物質，有很多未配對電子。由於交換作用（），這些電子的自旋趨於與相鄰未配對電子的自旋呈相同方向。由於鐵磁性物質內部又分為很多磁疇，雖然磁疇內部所有電子的自旋會單向排列，造成「飽合磁矩」，磁疇與磁疇之間，磁矩的方向與大小都不相同。所以，未被磁化的鐵磁性物質，其淨磁矩與磁化向量都等於零。

假設施加外磁場，這些磁疇的磁矩還趨於與外磁場呈相同方向，從而形成有可能相當強烈的磁化向量與其感應磁場。 隨著外磁場的增高，磁化強度也會增高，直到「飽和點」，淨磁矩等於飽合磁矩。這時，再增高外磁場也不會改變磁化強度。假設，現在減弱外磁場，磁化強度也會跟著減弱。但是不會與先前對於同一外磁場的磁化強度相同。磁化強度與外磁場的關係不是一一對應關係。磁化強度比外磁場的曲線形成了磁滯迴線。

假設再到達飽和點後，撤除外磁場，則鐵磁性物質仍能保存一些磁化的狀態，淨磁矩與磁化向量不等於零。所以，經過磁化處理後的鐵磁性物質具有「自發磁矩」。

每一種鐵磁性物質都具有自己獨特的居里溫度。假若溫度高過居里溫度，則鐵磁性物質會失去自發磁矩，從有序的「鐵磁相」轉變為無序的「順磁相」。這是因為熱力學的無序趨向，大大地超過了鐵磁性物質降低能量的有序趨向。根據居里-外斯定律（），磁化率 \chi 與絕對溫度 T 的關係式為

\chi =C/(T-T\_{c}) ；
其中，T\_c 是居里溫度（採用絕對溫度單位）。

假設溫度低於居里溫度，則根據實驗得到的經驗公式，

\Delta M(T)/M\_{0}=\beta T^{{3/2}} ；
其中，\Delta M(T)=M(T)-M\_{0} 是磁化強度差，M(T) 與 M\_{0} 是物質分別在絕對溫度 T 與 0K 的磁化強度，\beta  是依物質而定的比例常數。

這與布洛赫溫度1.5次方定律（）的理論結果一致。

鎳、鐵、鈷、釓與它們的合金、化合物等等，這些常見的鐵磁性物質很容易做實驗顯示出其鐵磁性。

### 反鐵磁性

反鐵磁性的有序排列
条目：反鐵磁性
在反鐵磁性物質內部，相鄰價電子的自旋趨於相反方向。這種物質的淨磁矩為零，不會產生磁場。這種物質比較不常見，大多數反鐵磁性物質只存在於低溫狀況。假設溫度超過奈爾溫度，則通常會變為具有順磁性。例如，鉻、錳、輕鑭系元素等等，都具有反鐵磁性。

當溫度高於奈爾溫度 T\_{N} 時，磁化率 \chi 與溫度 T 的理論關係式為

\chi ={\frac {2C}{T+T\_{N}}} 。
做實驗得到的經驗關係式為

\chi ={\frac {2C}{T+\theta }} ；
其中，\theta  是依物質而定的常數，與 T\_{N} 差別很大。

理論而言，當溫度低於奈爾溫度 T\_{N} 時，可以分成兩種狀況：

* 假設外磁場垂直於自旋，則垂直磁化率近似為常數 \chi \_{{\perp }}\approx C/T\_{N} 。
* 假設外磁場平行於自旋，則在絕對溫度0K時，平行磁化率為零；在從0K到奈爾溫度 T\_{N} 之間，平行磁化率會從 \chi \_{{\parallel }}(0)=0 平滑地單調遞增至 \chi \_{{\parallel }}(T\_{N})=C/T\_{N} 。

### 亞鐵磁性

亞鐵磁性的有序排列
条目：亞鐵磁性
像鐵磁性物質一樣，當磁場不存在時，亞鐵磁性物質仍舊會保持磁化不變；又像反鐵磁性物質一樣，相鄰的電子自旋指向相反方向。這兩種性質並不互相矛盾，在亞鐵磁性物質內部，分別屬於不同次晶格的不同原子，其磁矩的方向相反，數值大小不相等，所以，物質的淨磁矩不等於０，磁化強度不等於零，具有較微弱的鐵磁性。

由於亞鐵磁性物質是絕緣體。處於高頻率時變磁場的亞鐵磁性物質，由於感應出的渦電流很少，可以允許微波穿過，所以可以做為像隔離器（）、循環器（）、回旋器（）等等微波器件的材料。

由於組成亞鐵磁性物質的成分必需分別具有至少兩種不同的磁矩，只有化合物或合金才會表現出亞鐵磁性。常見的亞鐵磁性物質有磁鐵礦（Fe3O4）、鐵氧體（ferrite）等等

### 超順磁性

条目：超順磁性
當鐵磁體或亞鐵磁體的尺寸足夠小的時候，由於熱騷動影響，這些奈米粒子會隨機地改變方向。假設沒有外磁場，則通常它們不會表現出磁性。但是，假設施加外磁場，則它們會被磁化，就像順磁性一樣，而且磁化率超大於順磁體的磁化率。

參閱
--

* 磁導率
* 地球磁場
* 地磁逆轉
* 核磁共振

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 

| * 
* 论
* 编
电磁学 |
| --- |
|  |
| 靜電學 | 
* 電
* 電荷
* 電場
* 摩擦起電效應
* 静电放电
	+ 闪电
	+ 电晕放电
	+ 尖端放电
* 静电感应
	+ 静电吸附
* 静电屏蔽
* 库仑定律
* 高斯定律
* 电通量
* 电势能
* 电偶极矩
* 電極化
* 電位移

 | Solenoid |
|  |
| 靜磁學 | 
* 磁
* 安培定律
* 磁場
* 磁感应强度
* 磁場強度
* 磁化強度
* 磁通量
* 毕奥-萨伐尔定律
* 磁矩
* 高斯磁定律
* 磁矢势

 |
|  |
| 電學 | 
* 电路
* 电流
* 電勢
* 電壓
* 电阻
* 絕緣體
* 半导体
* 導體
* 超導體
* 欧姆定律
* 串聯電路
* 並聯電路
* 直流電
* 交流電
* 带电流
* 電動勢
* 電容
* 电感
* 阻抗
* 电导
* 波导
* 憶阻器
* 基爾霍夫電路定律

 |
|  |
| 电现象 | 
* 壓電效應
* 压阻效应
* 熱電效應
* 光电效应
* 電致發光
* 中高层大气放电

 |
|  |
| 电动力学 | 
* 洛伦兹力
* 霍爾效應
* 電磁干擾
* 法拉第电磁感应定律
* 楞次定律
* 位移電流
* 馬克士威方程組
* 电磁场
* 电磁波
* 馬克士威應力張量
* 坡印廷向量
* 黎納-維謝勢
* 傑斐緬柯方程式
* 渦電流
* 倫敦方程
* 推遲勢
* 自由空間
* 協變表述
	+ 電磁張量
	+ 四維電流密度
	+ 電磁應力-能量張量
	+ 四維勢

 |
|  |
| 发展史 | 
* 电荷守恒定律
* 库仑定律
* 伏打电堆
* 伽伐尼电池
* 安培定律
* 欧姆定律
* 电磁感应
* 馬克士威方程組
* 基爾霍夫電路定律
* 戴维南定理
* 电磁波
* 电子
* 自旋

 |

 |

註釋
--

1. ↑  更確切地說，當 \mu B/K\_{B}T\gg 1 時，居里定律成立；其中，\mu  是磁矩，K\_{B} 是波茲曼常數。

參考文獻
----

1. ↑  HP Meyers.  2. CRC Press. 1997: 362; Figure 11.1. ISBN 0748406603.
2. ↑  Catherine Westbrook, Carolyn Kaut, Carolyn Kaut-Roth.  2. Wiley-Blackwell. 1998: 217. ISBN 0632042052.
3. 1 2 3  Chen, Chih-Wen, Courier Dover Publications: pp. 1, 7–8, 12, 1977, ISBN 9780486649979  引文格式1维护：冗余文本 (link)
4. 1 2 3 4 5  Kittel, Charles.  6th. John Wiley & Sons. 1986: pp. 299–302, 323–324, 330–335, 340–344, 351–352. ISBN 0-471-87474-4.  引文格式1维护：冗余文本 (link)
5. ↑  Chikazumi, Sōshin; Chad Graham.  2nd. Oxford University Press. 2009: 140-142. ISBN 9780199564811.  引文使用过时参数`coauthors` (帮助)